ah Sica ieee ae EEE 
z — a 7; = 0 cin ot 
168 





















Vorbedingung für eine glatte und gute Ver- 
arbeitung des Aluminiums durch Reckprozesse ist ig 
eine entsprechende Reinheit, die um so größer Zu den Festigkeitseigenschaften sei noe. 
sein muß, je stärker die Beanspruchung beim gänzend bemerkt, daß in der Wärme die B 1¢ 
Recken ist. Ein besonders reines Aluminium ist festigkeit ziemlich schnell abnimmt; sie ist n ch 
daher notwendig zur Herstellung dünner Folien. Versuchen von Le Chatelier bei 200° nur 
Entspricht der Reinheitsgrad nicht der betreffen- wenig größer als die. Hälfte von der bei Raum- 
den Beanspruchung, so reißt das Material bei der temperatur, oberhalb 300 ° beträgt sie nur 
Verarbeitung. Dasselbe geschieht, wenn beim einige Kilogramm - pro Quadratmillimeter. 
Kaltwalzen nicht in der richtigen Weise Zwischan- Kerbzahigkeit ist ziemlich hoch, 4—5 cmkg: 
glühungen eingelegt werden. Die elektrische Leitfähigkeit des Alumi 
Wie bereits erwähnt, wird durch ein Kait- ist als verhältnismäßig gut zu bezeichnen, : 
recken die Härte, Zerreißfestigkeit und die etwa halb so groß wie die des Kupfers; vo 
Streekgrenze des Aluminiums erhöht, während die für technische Zwecke zur Verwendung kom 
Dehnung (und auch die Kontraktion) abnehmen. den Leitungsmetallen Kupfer, Aluminium, 
Die nachfolgende Tabelle nach Versuchen von und Eisen ist demnach Aluminium der zw 
B. H. Schulzt) läßt erkennen, wie in einem aus- Leiter. Aluminiüm hat daher schon län 
geglühten Blech beim immer stärkeren Herunter- Amerika und während des Krieges infolge 
walzen auf kaltem Wege ohne Zwischenglühungen Kupfermangels besonders auch in Deutsel 
Festigkeit und Härte sich ändern. . eine große Bedeutung für elektrotechnisel 
Zwecke (Leitungen, Motorwicklungen) gefun 


Zerreiß- 





reiß- | Dehnung| Härte wobei zu beeen st, daß die gegen Be e- 
Behandlung festigkeit 0/ (nach 
kgiamm 0 Brinell) 
Blech, 7mnustarkeeesluhth 11 | 31,9 | 27 
kalt auf 5,7 mm gewalzt 11,5 . 13,5 38 
genen, 132 | 78 43 
5 aa ar a 14,6 . 8&9 45 
ee 0, Ors : 15,2 G4 48 
RE [ape > 16,3 6,6 58 — ae der geringeren Leitfähigkeit lichen 
zuführen als solehe aus Kupfer. 
Von sehr wesentlicher Bedeutung fiir ae 
wendung des. Slum es ist: sein. 
- Ein Erwärmen nach dem Kaltrecken hat den 
~ umgekehrten Einfluß, Härte und Festigkeit fallen 
unter Ansteigen der Dehnung, wie aus nach- 
“stehender Tabelle nach O. Bauer und Vogel?) er- 
sichtlich ist, die die Änderung der Eigenschaften 
beim stufenweisen Anlassen einer Probe kalt ge- 
walzten Aluminiums mitteilen: 
die: atmosphärische Luft ee Niederschläge. 
sehr widersprechenden Angaben, die nach 
Richtung früher in Büchern und Veröffentli 
gen gemacht wurden, haben eine wirkliche 





Zerreiß- | Dehnung rung erst vor einer Reihe von Jahren erfah 
Behandlung festigkeit = insbesondere durch Versuche’ von EF, Heyn 
kg/qmm lo OÖ. Bauert). eift- 
ec Sr gee 18,75 63 minium verhältnismäßig wenig an unter ] 
Auf 1009-angelausén As tcc “18,90. 65 eines gleichmäßigen weiblichen Bee ‚vo 
I 14,85 6,4 miniumoxyd, asser 
300° per eee 8,85 “87,7 gegen wirkt sehr kräftig auf oe Metall ei 
„400° Ce ieee pone 9,30 36,6 zwar in um so höherem Maße, Je os 
BROOK, Se een Bs 9,85 310 das Aluminium ist, dies 
: gezogene Gefäße (Töpfe, Real ‘Peldflascher 
Nach diesen Ziffern tritt also ein sehr schrof-  dergl.) sind daher dem Angriffe in ganz 
fer Abfall der Festigkeit und sehr starkes An- rem Maße unterworfen. Diese Korros 
wachsen der Dehnung ein zwischen 200 und 300°. _ Aluminiumblech durch Leitungswasser aul 
Eine Anlaßtemperatur von 300° bewirkt also-be- sich nicht in einem gleichmäßigen Angriff, 
A reits ein völliges Aufheben der durch die Kalt- bilden sich vielmehr Aufbeulungen auf der ( 
= reckung erzeugten Änderungen in den Festigkeits- fläche, örtliche Anfressungen, die zur | 
ae eigenschaften. Blechgefäße, Stangen, Drähte, die . löcherung des ‚Bleches in seiner ganze 
absichtlich durch Kaltreckung (Ziehen) eine führen können, sowie Aufblätterungen | 
_. Hartung erfahren haben, um sie gegen mecha- Schnittkanten. Enthält ‚das Wasser K 
© „nische Beanspruchungen widerstandsfähiger zu oder erfolgt der Angriff in der Wa 
machen, dürfen demnach nicht auf Temperaturen so verstärkt sich ane Korrosion in 
oS ease Maße. se I See 

*) Metall und Erz 1919, 8. Dir er er ee 
.*) Mitteilungen a. d, _ Materialprüfungsamt, 1915, 1) Mitteilungen | Rx a Mate 
„8.146, _ Seite 2. 3 

